l68 NOTE. 



D'autre part, les fibres du minéral bleu, qui parfois attei- 

 gnent une intensité de couleur telle, qu'on les confondrait avec 

 la tourmaline noire, semblent, par contre, sur d'autres points, 

 perdre insensiblement leur coloration ; une des extrémités du 

 faisceau est encore d'un bleu plus ou moins foncé, tandis que 

 l'autre est devenue blanche ou même incolore. 



Je dois dire, à ce propos, que les veines contenant le minéral 

 bleu semblent ne s'être trouvées que dans les bancs exploités 

 presque à la découverte de la carrière. 



Ce minéral a été analysé par M. Damour, qui a dû, pour le 

 séparer de sa gangue, attaquer cette dernière par l'acide fluo- 

 rhydrique et l'acide sulfurique mélangés, puis traiter le résidu 

 par la liqueur de Thoulet (i), pour l'isoler de quelques 

 matières accessoires. Sa densité est de 3,36 à 3, 37. 



M. Damour, attaquant alors à l'aide du carbonate de chaux 

 les grains cristallins d'un beau bleu foncé, ainsi séparés, et 

 continuant ensuite l'analyse suivant la méthode de Henri 

 Sainte-Claire Deville, a obtenu les nombres ci-après exprimés 

 en centièmes : 



OXYGÈNE RAPPORT 



Silice 29,85 ^,92 1 



Alumine 66,02 3o,75 1 „ - 



jl Oj 2 



Oxyde ferrique 1,01 o,3o ) 



Magnésie 0,45 d'où la formule : 



Perte par calcinatiou. 2,2 5 4 Al 2 :i , 3 SiO 2 . 



Total 99,58 



D'autre part, M. E. Bertrand a constaté (je reproduis ses 

 observations insérées au bulletin de la Société minéralogiquede 

 France (2) sur une lame mince, examinée au microscope, que ce 

 minéral est remarquablement dichroïque. Une lame de o m,n 01 

 à o ram 02 d'épaisseur, éclairée par la lumière polarisée, est 



(1) Dissolution de l'iodure de mercure cristallisé dans une solution 

 concentrée d'iodure de potassium. 



(2) Année 1 880. Bulletin n° 7, p^igcs 1 7 j et 1 72. 



